284 Delle Miniere del Ferro Sfatico ec. 



gier color cilestre, sicché un miscuglio mi parve di pirite 

 ferrea e di pirite cuprea . 



i36. Conchiusi dunr^ue che questa parte bianca precipi- 

 tata della infusione delle miniere nell' acido-muriatico rettifi- 

 cato, fosse un vero quarzo, misto di pirite ferreo-cuprea quan- 

 to alla varietà O . 



187. Questo edotto, che chiamo quarzo piritoso quanto 

 alla prima, e puro quanto alla seconda, pesava nella fiala 3 

 gran. 3.o3a, e nella fiala 4 grani i solamente. 



i38. E calcolata la perdita di peso fatta dal quarzo, quan- 

 to alla miniera O, col trattarlo coli' acido-nitrico , onde di- 

 scernere la pirite, potei stabilire che in essa varietà O il quar- 

 zo è di gran. 3. ia8, e la pirite grani 0.064; ^ ^he nella 

 varietà M il quarzo è di grani i solo, come dissi . 



5. XVIII. 



189. L'altra porzione di sostanza, la quale mostrata si 

 è restia allo scioglimento, e che io ho accennata controdistin- 

 ta dal color bigio ( 12,2,) era morbida al tatto; e disseccan- 

 dosi sul feltro parca non prendere consistenza . 



140. Ne sollevai dal feltro destramente una picciola par- 

 te -, ed applicandole la fiamma della lampada per lungo tem- 

 po, osservai convertirsi in uno smalto: fenomeno, che suc- 

 cede nella selce combinata coli' argilla messa in fusione. 



141. Volli assicurarmene con un nuovo cimento su di es- 

 sa sostanza . Dal feltro ne levai una seconda porzione ; e la 

 feci arroventare in un crogiuolo per una mezz'ora. 



142. Ed avendo veduto poscia che col perdere la sua 

 morbidezza acquistava anche un color rosso, sospettai che 

 questa porzione contenesse ancora qualche particella d'ossi- 

 do di ferro . 



143. Gli accennati caratteri scoperti in questa terrea bi- 

 gia sostanza mi fecero nascere l' idea che un composto essa 

 fosse di silice, e di allumina, difficilmente decomponibile dal- 



